# Тайны промывальщика!

Геолог Ссср Главный

Секреты самоцветной промывки!

ПРОМЫВКА АЛМАЗОВ И ЖИРОВАЯ СЕПАРАЦИЯ!


Часто мои читатели задают мне один и тот же вопрос: - Евгений Юрьевич, как промывать алмазы? Почему у вас мало инфы на тему промывки?..


Отвечаю: Да уж точно! Колись, друг ситный! Насчет промывки(пробы) читайте "Пару слов о промывке",но чтобы вам было все понятно окончательно, с разрешения моего канадского Друга, вот Вам дорогие мои еще один "секрет" Вольного Старателя!.. Знакомьтесь:

АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ КОСТЕБЕЛОВ (КАНАДА)

ОТВЕЧАЮ НА ВАШ ВОПРОС КАК ОЧЕНЬ ПРОСТО И БЕЗ ПОТЕРЬ ПРОМЫВАТЬ АЛМАЗЫ. Я ДЕЛАЮ ЭТО ТАК:

1)ПРИЕЗЖАЮ НА "СВОЙ" РУЧЕЙ (РЕЧКУ),МОРЕ,ОЗЕРО,ОКЕАН..

2)СТАВЛЮ НА БЕРЕГ, РЯДОМ С ВОДОЙ НЕБОЛЬШОЕ КОРЫТО (ПЛАСТИКОВОЕ),НАПОЛНЯЮ ЕГО ДО ПОЛОВИНЫ ВОДОЙ.

3)ОПУСКАЮ В ЭТО ПЛАСТИКОВОЕ КОРЫТО СИТО ПО ФОРМЕ КОРЫТА (С ЯЧЕЁЙ 8-10 ММ.) НО ТОЛЬКО МЕНЬШЕГО ОБЪЁМА.

4)ЗАТЕМ ЛОПАТОЙ С БЕРЕГА ИЛИ ИЗ РУЧЬЯ НАСЫПАЮ ДВЕ-ТРИ ЛОПАТЫ ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ И ПРОПОЛАСКИВАЮ. ВСЁ, ЧТО МЕНЬШЕ РАЗМЕРА 10ММ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ, ВСЁ ЧТО ОСТАЛОСЬ В СИТЕ (БОЛЬШЕ 10ММ.)

5)ВЫВАЛИВАЮ РЯДОМ И ПРОСМАТРИВАЮ ВИЗУАЛЬНО. И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПОКА У МЕНЯ НЕ НАПОЛНИТСЯ ПОЧТИ ПОЛНОЕ КОРЫТО.ПОТОМ НАКЛОНОМ СЛИВАЮ ЛИШНЮЮ ВОДУ, БЕРУ СОВОК И НАКЛАДЫВАЮ ЭТУ СМЕСЬ В ДРУГОЕ СИТО, НО УЖЕ С ЯЧЕЁЙ 1,5 ММ.(ПОЛТОРА ММ).ЗАХОЖУ ЧУТЬ В ВОДУ (В РУЧЕЙ) И ТЕПЕРЬ УЖЕ ПРОМЫВАЮ ЭТУ СМЕСЬ УБИРАЯ ВСЁ, ЧТО МЕЛЬЧЕ 1,5 ММ. И ТАК, Я ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ, ПРОМЫТУЮ ФРАКЦИЮ ОТ 1,5 ДО 10ММ.

6)ПОЛУЧИВ В ИТОГЕ ТАКОГО МАТЕРИАЛА ЗА ДЕНЬ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ВЕДРА, ЗАГРУЖАЮ В МАШИНУ И ВЕЗУ ДОМОЙ (У МЕНЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ, МНЕ ЛЕГЧЕ).ДОМА (ВО ДВОРЕ) ДЕЛАЮ ЕЩЁ ОДИН РАССЕВ. БЕРУ СИТО УЖЕ С ЯЧЕЁЙ 4-5ММ И ПРОМЫВАЮ ЧЕРЕЗ НЕГО. ТО, ЧТО БОЛЬШЕ 4-5 ММ. ПРОСМАТРИВАЮ ОПЯТЬ ВИЗУАЛЬНО. (ДОМА - ЕСТЬ ДОМА, КОФЕ, РЮМОЧКА, ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ-ПОСПАТЬ И.Т.Д.)

7)А ВОТ ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ 1,5 ММ. ДО 4-Х ПРОПУСКАЮ НА ЖИРОВОМ СТОЛЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЛИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД. НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ИЗ ОСТАВШЕГОСЯ МАТЕРИАЛА (1,5 - 4 ММ.) ОБЫКНОВЕННЫМ МАГНИТОМ ВСЕ МАГНИТНЫЕ МИНЕРАЛЫ.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОМЫВКА БУДЕТ НАМНОГО ЛЕГЧЕ.

8)ЧТО ТАКОЕ ЖИРОВОЙ СТОЛ? ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО. ФАНЕРА ШИРИНОЙ 15-20 СМ. И ДЛИННОЙ 1 (ОДИН МЕТР). ПОВЕРХНОСТЬ ФАНЕРКИ РОВНАЯ (НИКАКИХ РЕШЁТОК И ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК). ПО БОКАМ ФАНЕРЫ (ВДОЛЬ) ПРИБИВАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЙКИ, ВЫСОТОЙ 4-5 СМ. ВОТ ЭТОТ ШЛЮЗИК И ЕСТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЖИРОВОЙ СТОЛ.

ЗАТЕМ НАКЛАДЫВАЕТЕ В ЖЕЛЕЗНУЮ КОСТРЮЛЬКУ БАРАНЬЕГО (ТОЛЬКО БАРАНЬЕГО!) ЖИРА, РАСТАПЛИВАЕТЕ НА ПЛИТЕ, СНИМАЕТЕ И ШИРОКОЙ МАЛЯРНОЙ КИСТЬЮ НАНОСИТЕ ЖИРОВОЙ СЛОЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ШЛЮЗИКА (КАК БЫ КРАСИТЕ ЖИРОМ). ЖИР ПОДСТЫВАЕТ (ДАЖЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ) И ШЛЮЗИК К РАБОТЕ ГОТОВ.

ЗАТЕМ УСТАНАВЛИВАЕТЕ ШЛЮЗ ПОД НЕБОЛЬШИМ УКЛОНОМ, НАПРАВЛЯЕТЕ ШЛАНГОМ РАССЕЯНУЮ ВОДУ (НАПОР НЕ БОЛЬШОЙ) И НАЧИНАЕТЕ ПОТИХОНЬКУ (ЛОЖКОЙ) НАКЛЫДЫВАТЬ ТОТ МЕЛКИЙ МАТЕРЕИАЛ, КОТОРЫЙ У ВАС ОТ 1,5 ДО 4ММ. ЗАПОМНИТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОКРЫМ (ВЛАЖНЫМ). ТАК КАК, АЛМАЗЫ ИМЕЮТ СВОЙСТВО НЕ СМАЧИВАТЬСЯ ВОДОЙ (ТАКЖЕ КАК РТУТЬ), ТО ОНИ НАЧНУТ ПРИЛИПАТЬ НА ЖИРОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ИНОГДА ПРИЛИПАЮТ ЕЩЁ НЕКОТОРЫЕ МИНЕРАЛЫ, НО ВЫ ИХ СРАЗУ ОТЛИЧИТЕ. ГРАНАТЫ, ЦИРКОНЫ, МАГНЕТИТ, ХРОМИТ,ХРОМШПИНЕЛИДЫ И.Т.Д. ВСЁ СМОЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ ПОПРОБУЕТЕ НАСЫПАТЬ НА ШЛЮЗИК СУХОЙ, ДАЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕСОК, ОН У ВАС ТУТ ЖЕ ВЕСЬ ПРИЛИПНЕТ.

ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ВСЕГО МАТЕРИАЛА, БЕРЁТЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ И СНИМАЕТЕ ВЕСЬ ЖИРОВОЙ СЛОЙ (ВМЕСТЕ С КРИСТАЛЛАМИ АЛМАЗОВ) И НАКЛАДЫВАЕТЕ В ДРУГУЮ КАСТРЮЛЬКУ. ЗАТЕМ ДОЛИВАЕТЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ВОДЫ И СТАВИТЕ НА ПЛИТУ. НАГРЕВАЕТЕ (НО НЕ СИЛЬНО). ЖИР РАСТАЕТ И ВСПЛЫВЁТ НАВЕРХ, АЛМАЗЫ ОСТАНУТСЯ НА ДНЕ В ВОДЕ. ОСТУДИТЕ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЖИР ЗАТВЕРДЕЕТ, СНИМИТЕ ЕГО ЛОЖКОЙ И ВЫБЕРЕТЕ АЛМАЗЫ. ВСЁ, ВОТ И ВЕСЬ ПРОЦЕСС.

ТАК КАК, У МЕНЯ С ОДНОГО ВЕДРА МАТЕРИАЛА НАЛИПАЕТ 40-50 КРИСТАЛЛОВ, ТО Я МЕНЯЮ ЖИР ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЕДРА. МОЖНО В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ СОБИРАТЬ ИХ ПИНЦЕТОМ И СКЛАДЫВАТЬ НА БЛЮДЕЧКО (С ГОЛУБОЙ КАЁМОЧКОЙ). У МЕНЯ С ОДНОГО ВЕДРА ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 2-4 КАРАТА. НО ЭТО ПОТОМУ-ЧТО ВЫШЕ ПО РУЧЬЮ ИДЁТ РАЗМЫВ КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ. А ВОБЩЕМ-ТО В ЛЮБОЙ РЕЧКЕ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО ЗА ДЕНЬ ОТМЫТЬ ОДИН-ДВА КРИСТАЛЛИКА АЛМАЗОВ.

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТОТ МЕТОД ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ АЛМАЗОВ, САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ, ПРОСТОЙ И НАДЁЖНЫЙ. ПЛОТНОСТЬ АЛМАЗА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 3.5 ЕДИНИЦЫ, И ТОТ МЕТОД, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ ЗДЕСЬ НЕ ПОДХОДИТ, ПРОВЕРЕНО. ПОМНИТЕ, АЛМАЗЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!

No COPYRIGHT: АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ КОСТЕБЕЛОВ, 2013

Спасибо, Андрей! Блюдечко я уже приготовил и трехлитровую банку под алмазы тоже! (шутка). Кстати, я все жду от тебя 3000евро, которые ты мне должен за консультацию остался!!!

В дополнение этой инфы напомню поисковые полевые промывочные приборы (промприборы), применяемые вольными старателями в алмазной разведке в походе, на взятии проб...


Типичное старательское сито в Африке...


Черные ребята невольные старатели(рабы) берут серо-голубую глину (условно "кимберлит") и промывают ее на сите в поисках кристалликов алмаза.


Серо-голубая глина из обычного ведра высыпается в африканское сковородообразное сито.


В разведочном поиске на песочно-галечных пляжах вольным старателям удобнее применить старательский скуб:

На фото старательский скуб (совок) для поиска самоцветов... удобен при пляжном поиске. Его несложно сделать самому.


Всем читателям СВС кому нужен полный доступ к сказам, пишите на мыло. Также автор СВС консультирует удаленно читателей и делает гуглофотопоиск старательских объектов вашего региона.


Вот видите, дорогие читатели, ничего сложного в теме промывки нет, надо только внимательно вчитаться еще раз в вышеизложенное и АЛМАЗы ваши.

А как и где их искать, вы уже знаете, ведь вы прочитали "Секреты Вольного Старателя" в интернете?..

http://staratel.far.ru/

Это территория Вольных Старателей! Мы ищем самоцветы!.. Пособничёк. Сказочный помощник удачливого старателя-поисковика камней-самоцветов. "Пособничков, видно, имеет да нам не сказывает" (П. П. Бажов, У старого рудника, гл. 3).

http://staratel.far.ru/